130 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 
quantité considérable dans des roches am gdaloïdes ; près de 
Kilpatrick , dont on les reure aisément en faisant sauter la roche 
avec la poudre. Ce minéral étoit très-commun ily a quelques 
années, il est maintenant deveüu rare; mais jé n'ai aucun doute . 
ue si l'on faisoit sauter une plus grande quantité de roches, ilne 
doit abondantçomme auparavant. Je n’ai jamais pu me pro- 
curer un cristal simple terminé par une pyramide ; en sorte que ie 
ne puis rien ajouter à ceque M. Brooke a dit sur sa forme cristal- 
line. JL paroît que c’est le seul minéral jusqu'ici trouvé, auquel 
corresponde presque exactement la Mésotype d'Haüy. Peut-être 
sera-t-iliconvenable de réserver le nom de Mésotype à celle es- 
pèce, et de distinguer les denx autres par les noms de Natrolite 
et de Skolézite déjà donnés par Fuchs et Gelhen.,A moins que de 
faire ainsi, le nom de Mésolype sera entièrement. rejeté. C’est, 
au reste, ce que je laisse entièrement à la discrétion deM. Brooke. 
La pesanteur spécifique à 60°, est de 2,36966; ce qui corres- 
pond parfaitement à 2,37 qu'a trouvé M. Brooke, etien vérité, 
comme les échantillons étoient très-purs, et provenant dela même 
localité, on n’auroit pu attribuer quelque différence) dans nos dé- 
terminalions, qu'à une erreur de lun ou de l’autre côté. 
Il est assez dur pour rayer le spath fluor et la stilbite; mais il 
est lui-même rayé par le feldspath ; il est fragile, aisé à: casser; 
ses fragmens sont columnaires , et sa couleur d’un blanc de neige. 
Au chalumeau, ilse boursoufflecomme le borax, devient opaque, 
d'un blanc de neige, mais il ne se fond pas. Lorsqu'on l'expose à 
une chaleur rouge, il devient opaque, très-blanc, brillant, sem- 
blable à de l'émail ou à la plus belle porcelaine. Les bords sont 
arrondis: maïs il ne perd nullement sa forme. Par ce trailement, 
il perd 13 pour 100 de son poids, el sa pesanteur spécifique de- 
vient 2,7166. 
Je vais maintenarit rapporter les expériences que j'ai faites pour 
déterminer les principes constituans de ce minéral. : 
Cinquante grains en poudre très-fine furent mis à digérer pen- 
dant 24 heures dans de l'acide nitrique sur un bain de sable. La 
poudre, par celte action, fut convertie en gelée, mais non con- 
plètement dissoute. Je la délayai dans de l'eau , et je passai lejtout 
sur un filtre. La matière blanche qui resta sur le filtre ,aprèsavoir 
élé bien lavée, séchée et chauffée au rouge, pesoit 18,5 grains. 
Pour m’assuremgsi cette poudre éloit de la silice pure, jela mélai 
avec trois fois son poids de carbonate sec de soude , et j'exposai le 
tout à une chaleur rouge dans un creuset de platine, Hse fondit 
er un liquide qui en se refroidissant se concréta en une masse 

